Voor een glas, hetwelk 
: 47,57„ Si 0, 
; 40.07„ Al., 0, 
en 12 , 57 ,, 
Lij) bevatte, werden de 
onder IJ genoemde waarden 
gevonden. 
Vooj 
■: een glas met 42, S'’/^ 
co 
po 
Al, O 3 en 18,97o Li.JJ, de 
sub. 
III, en voor een glas 
met 48,47o Si 
0,- 39,3.4/7-7 
en 12,37o 
LiJJ de sub IV vermelde 
getallen : 
11. 
Goljlenijte in A. E. : 
Grenshoek : 
Erekimjsindex : 
L : 
Li 
'6708 
62°26' 
1,5484 
0,0047 
Na 
5893 
62°5V7 
1,5437 
0,0044 
Tl 
5350 
6r47' 
1,5393 
II I. 
(Toljlentjte in 'k. E.: 
Grenslioek 
Breking.sinde.r ; 
Li 
6708 
63°36' 
1,5647 
0,0048 
Na 
5893 
63°15’ 
1,5599 
0,0039 
Tl 
5350 
62°58’ 
1,5560 
IV. 
GülJemjte in k. E.: 
Gren.Atoek : 
Ereking.'iinde.c : 
L: 
IA 
‘ 6708 
6i°50' 
1,5400 
0,0046 
Na 
5893 
61°31' 
1,5354 
0,0053 
Tl 
5350 
61°9' 
1,5301 
Een regelmatig verhand tnsöclien chemische samenstelling en optische 
eigenschappen is moeilijk te bespeuren ; in ’t algemeen schijnt ver- 
meerdering van het gehalte aan O wel eene vergrooting van 
’t lichthrekend vermogen mee te brengen (nitgez. bij IV), en eene 
vermeerdering van ’t Si 0^ juist den brekingsindex te verkleinen, 
waardoor dan beide faktoren te zanien de uitzonderingen bij I V 
zouden kunnen vei'klaren. Een en ander staat wel in verband met 
den hoogen brekings-index van het JjiJ) eenerzijds, en den lagen 
index van trid^miiet of cristobaliet andeizijds. 
Het pseiido-eukrjptietglas stelt, in vergelijk met den psendo-enkryp- 
liet zelf, eene typische metastahiele fase voor : reeds bij korten tijd 
verhitten van ’t glas in een BuNSi^Nbrandei' kleuren zich de heldere 
